6g4 RECHERCHES EXPERIMENTALES 



34- Résumé et conclusions. 



a) L'huile de lin pure sèche moins vite sur verre que lors- 

 qu'elle est mêlée à la moitié de son volume d'essence. 



Durée de la dessiccation. N° i . N° 3. 



Huile de lin. Huile de lin. . i vol. 



Essence. ... i 



i re couche 7 jours. 5 jours. 



2 e coudre it 9 



3 e couche ; _6 



25 20 



Il est clair qu'ici je n'examine pas si la dessiccation est plus 

 rapide dans le dernier cas que dans le premier, parce qu'il 

 reste sur la surface du verre moins d'huile de lin lorsqu'elle 

 a été appliquée mélangée avec l'essence. Je parle simplement 

 du cas où l'on use d'huile pure, comparativement à de l'huile 

 mêlée avec la moitié de son volume d'essence. 



b) L'huile de lin mêlée au blanc de zinc sèche plus vite que 

 lorsqu'elle est mêlée à l'essence. Le rapport est de 1 1 : 20. 



c) L'huile de lin mêlée à son poids de blanc de zinc sèche 

 plus vite sur le verre que sur le chêne, puisqu'en première 

 couche la durée de la dessiccation est de trois jours sur verre, 

 et de trente jours sur chêne. N° 4 et n° 5. 



d) L'huile de lin et le blanc de zinc sont rendus plus sicca- 

 tifs par l'essence qu'ils ne le seraient sans elle, soit sur verre, 

 soit sur chêne. 



N" 4. S" «>• 



Huile de lin. Huile de lin. 



Blanc de zinc. Essence. 



Blanc de zinc. 



Durée de la ji" couche . . 3 jours. 2 jours, 



dessiccation. ] a e couche . . 4 2 



Sur verre, j 3 e couche . . 4 2 



i: 6 



N° 5. N° 7. 



Sur chêne. | 1" couche . . 3o jours. 7 jours. 



